Source: http://docplayer.fi/5583425-Betonielementtirakentamisen-tyomaahitsausohje-betonielementtirakentamisen-tyomaahitsausohje-betoniteollisuus-ry.html
Timestamp: 2020-07-07 19:52:32+00:00
Document Index: 23351983

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje BETONIELEMENTTIRAKENTAMISEN TYÖMAAHITSAUSOHJE. Betoniteollisuus ry - PDF Ilmainen lataus
Download "Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje BETONIELEMENTTIRAKENTAMISEN TYÖMAAHITSAUSOHJE. Betoniteollisuus ry"
1 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje BETONIELEMENTTIRAKENTAMISEN TYÖMAAHITSAUSOHJE Betoniteollisuus ry
2 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje SISÄLLYS TOTEUTUSERITELMÄN HUOMIOON OTTAMINEN... 1 TYÖMAAHITSAUKSET... 1 TILAPÄISET KIINNITYKSET... 1 POIKKEAMAT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET... 1 TOTEUTUSLUOKKIIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET... 2 HITSAAJAN PÄTEVYYSTODISTUS... 3 Pätevyystodistuksen lyhenteet... 4 HITSAUSASENNOT... 5 HITSAUSKOORDINOIJAN PÄTEVYYS... 6 Seostamattomat rakenneteräkset... 6 Ruostumattomat teräkset... 7 Eripariliitokset... 7 Betoniteräkset... 7 PERUSAINEIDEN VARASTOINTI... 7 HITSAUSPUIKOT... 8 Hitsauspuikkojen säilytys ja varastointi... 8 HITSAUSMERKIT HITSAUSOLOSUHTEET TARKASTUS JA TESTAUS Tarkastus ja testaus ennen hitsausta Tarkastus ja testaus hitsauksen aikana Tarkastus ja testaus hitsauksen jälkeen HITSAUSVIRHEIDEN TOLERANSSIT LAATUASIAKIRJAT TUOTANTOKALUSTO JA LAITTEET ALIHANKINTA BETONITERÄSTEN HITSAUS HITSAUSOHJEEN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN HITSAUSTURVALLISUUS LÄHTEET... 20
3 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (1/20) TOTEUTUSERITELMÄN HUOMIOON OTTAMINEN Hitsauksissa tulee aina huomioida ensin suunnittelijan laatima toteutuseritelmä rakennuskohteesta. Toteutuseritelmä sisältää toteutusta koskevat vaatimukset [1]: - kohteen ja toteuttajan tiedot sekä projektissa laadittavat asiakirjat - suunnittelunormit, vastuuhenkilöiden pätevyysvaatimukset, laatutasovaatimukset ja tarkastukset - toteutusluokka EXC ja toteutusluokkiin liittyvät vaatimukset (31 kohtaa) - pintakäsittelyt ja esikäsittelyaste: P1, P2 ja P3 - toleranssiluokat (olennaiset toleranssit, toiminnalliset toleranssit, luokka 1 ja luokka 2) - paloluokitus ja materiaalivalinnat - liitteen A1 mukaiset projektikohtaiset lisävaatimukset (50 kohtaa) - valinnat liitteen A2 mukaisiin tapauksiin, joissa on mahdollisuus esittää vaihtoehtoisia vaatimuksia (93 kohtaa) - rakennustyön turvallisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset Toteutuseritelmän lisäksi tulee huomioida suunnittelijan laatima dokumentti, josta selviää mm. hitsityypit ja niiden hyväksikäyttöasteet sekä suunnittelijan mahdollisesti esittämät tarkastettavat hitsit. TYÖMAAHITSAUKSET Betonielementtirakentamisen työmaahitsaukset ovat suurimmalta osalta EXC2 toteutusluokkaa, joten hitsaukset tulee suorittaa pätevöityneellä hitsaajalla noudattaen hyväksyttyä hitsausohjetta (ks. hitsausohjeen laadinta ja hyväksyntä). Yrityksellä tulee olla myös pätevä hitsauskoordinoija toteutusluokissa EXC2, EXC3 ja EXC4. Tämä opas on suunniteltu betonielementtirakentamisen työmaahitsauksiin pääosin toteutusluokassa EXC2. Toteutusluokkien laatuvaatimukset ovat esitetty seuraavan sivun taulukossa. TILAPÄISET KIINNITYKSET Kiinnityshitsit on suoritettava hitsausohjeen mukaisesti ja ne on sijoitettava niin, ettei niiden poistaminen vahingoita varsinaista pysyvää teräsrakennetta. Poistaminen voidaan tehdä leikkaamalla tai talttaamalla toteutusluokissa EXC1 ja EXC2, jolloin perusaineen pinta tulee hioa leikkaamisen jälkeen huolellisesti sileäksi. Toteutusluokissa EXC1 ja EXC2 hitsausmenetelmien ja hitsaushenkilöstön hyväksymiselle ei ole asetettu vaatimuksia. Toteutusluokissa EXC3 ja EXC4 leikkaamista ja talttaamista ei sallita ellei toisin esitetä. Alueet, joilla tilapäisten hitsien käyttö ei ole sallittua sekä toteutusluokissa EXC3 tai EXC4 tehdyt tilapäiset kiinnitykset tulee esittää toteutuseritelmässä. [1] POIKKEAMAT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Toteutusluokissa EXC2, EXC3 ja EXC4 hitsaamalla tapahtuva korjaus tulee suorittaa hyväksytyn hitsausohjeen mukaisesti. Korjatut hitsit tulee täyttää alkuperäisille hitseille asetetut vaatimukset ja ne tulee tarkistaa. Korjattavat kohdat on tunnistettava ja niitä tulee valvoa, että ne tulevat varmasti korjatuksi. [1]
4 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (2/20) TOTEUTUSLUOKKIIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Taulukko 1. Vaatimukset toteutusluokille (hitsauksen osalta) [1]. Kohta EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 7 Hitsaus 7.1 Yleistä EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO Hitsausmenetelmien ja hitsaushenkilöstön hyväksyminen Hitsausmenetelmien hyväksyminen Hitsaajat ja hitsausoperaattorit Hitsauksen koordinointi Railot Tilapäiset kiinnitykset Siltahitsit Päittäishitsit Yleistä Yhdeltä puolelta hitsatut hitsit Hitsaustyön suoritus 7.6 Hyväksymiskriteerit Ei vaatimuksia Hitsaajat: EN Operaattorit: EN 1418 Ei vaatimuksia Ei vaatimuksia Ei vaatimuksia Ei vaatimuksia Ei vaatimuksia EN ISO 5817 Hitsiluokka D Tarkastus hitsauksen jälkeen Silmämääräinen tarkastus Tarkastuslaajuus Ks. 3.2 hitsausmenetelmien hyväksyminen (EN A1 taulukko 12 ja 13) Hitsaajat: EN Operaattorit: EN 1418 Tekninen tietämys EN A1 taulukoiden 14 ja 15 mukainen (ks. hitsauskoordinoijan pätevyys) Ei vaatimuksia Ei vaatimuksia Hyväksytty hitsausmenetelmä Aloitus- ja lopetuspalat, jos vaaditaan EN ISO 5817 Yleensä hitsiluokka C NDT: ks. EN A1 taulukko 24 (ks. taulukko 8) Ks. 3.2 hitsausmenetelmien hyväksyminen (EN A1 taulukko 12 ja 13) Hitsaajat: EN Operaattorit: EN 1418 Tekninen tietämys EN A1 taulukoiden 14 ja 15 mukainen (ks. hitsauskoordinoijan pätevyys) Konepajapohjamaalia ei sallita Käyttö on esitettävä Leikkaaminen ja lastuaminen eivät ole sallittuja Hyväksytty hitsausmenetelmä Aloitus- ja lopetuspalat Pysyvä jatkuva juurituki Roiskeiden poisto EN ISO 5817 Hitsiluokka B NDT: ks. EN A1 taulukko 24 (ks. taulukko 8) Ks.3.2 hitsausmenetelmien hyväksyminen (EN A1 taulukko 12 ja 13) Hitsaajat: EN Operaattorit: EN 1418 Tekninen tietämys EN A1 taulukoiden 14 ja 15 mukainen (ks. ks. hitsauskoordinoijan pätevyys) Konepajapohjamaalia ei sallita Käyttö on esitettävä Leikkaaminen ja lastuaminen eivät ole sallittuja Hyväksytty hitsausmenetelmä Aloitus- ja lopetuspalat Pysyvä jatkuva juurituki Roiskeiden poisto EN ISO 5817 Hitsiluokka B+ NDT: ks. EN A1 taulukko 24 (ks. taulukko 8) Hitsien korjaus Hitsauksen työkokeet Ei vaadita hyväksyttyä hitsausohjetta Hyväksytyn hitsausohjeen mukaisesti Hyväksytyn hitsausohjeen mukaisesti Ei vaatimuksia Ei vaatimuksia Erikseen vaadittaessa Hyväksytyn hitsausohjeen mukaisesti Erikseen vaadittaessa
5 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (3/20) HITSAAJAN PÄTEVYYSTODISTUS Hitsaajan pätevyystodistus Welder's qualification test certificate Kokeen (kokeiden) merkintä: Designations: SFS-EN P BW 2 B t5 PF ss nb Hitsausohje: Welding procedure specification: Hitsaajan nimi: Welder's name: Tunnus: Identification: Tunnistamistapa: Method of identification: Syntymäaika ja -paikka Date and place of birth: Työnantaja: Employer: Koodi/testausstandardi: Code/Testing standard: Pienahitsauksen lisäkoe: Supplementary fillet weld test: Heikki Hitsaaja xx.xx.xxxx Jarmon Hitsi Oy SFS-EN 287-1:2011 Ei / No Kokeen valvoja tai tarkastusorganisaatio - viitenro.: Examiner or examining body- Reference No.:.. Valokuva (vaadittaessa) Photograph (if required) Tietopuolinen koe: Job knowledge: Hitsausprosessi(t) Welding process(es) Tuotemuoto (levy tai putki) Product type (plate or pipe) Hitsilaji Type of weld Perusaineryhmä(t) Material group(s) Lisäaine (merkintä) Filler material (Designation) Suojakaasu Shielding gas Apuaineet (esim. juurikaasu) Auxiliaries (e.g. backing gas) Aineenpaksuus (mm) Material thickness (mm) Putken ulkohalkaisija (mm) Outside pipe diameter (mm) Hitsausasento Welding position Hitsin yksityiskohdat Weld details Ei testattu / Not tested Koekappale Test piece Pätevyysalue Range of qualification P P, T (D 500 ja/and [D 150 PA, PB ja PC]) BW BW 2 S420MH/S355J2H 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 9.1 ja/and 11 B OK A, RA, RB, RC, RR, R, B PF PA, PF ss nb ss nb, ss mb, bs Testausmenetelmät Type of tests Silmämääräinen tarkastus Visual testing Radiografinen testaus Radiographic testing Murtokoe Fracture test Taivutuskoe Bend test Lovivetokoe Notch tensile test Makrohietutkimus Macroscopic examination Suoritettu ja hyväksytty Performed and accepted TOR RTG pitk TOR Ei vaadittu Not required X X X Kokeen valvojan tai tarkastusorganisaation nimi: Name of examiner or examining body: Teppo Tarkastaja Paikka, päivämäärä ja kokeen valvojan allekirjoitus: Place, date and signature of examiner or examining body: Jyväskylä Teppo Tarkastaja Hitsauspäivämäärä: Date of welding: Voimassa asti Validity of qualification until: Työnantajan/hitsauskoordinoijan voimassaolon vahvistaminen seuraavaksi 6 kuukaudeksi Confirmation of the validity by employer/welding coordinator for the following 6 month Päivämäärä Allekirjoitus Asema tai arvonimi Kokeen valvojan/tarkastusorganisaation antaman voimassaolon jatkaminen seuraavaksi 2 vuodeksi Päivämäärä Allekirjoitus Asema tai arvonimi Kuva 1. Esimerkki hitsaajan pätevyystodistuksesta [2].
6 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (4/20) Pätevyystodistuksen lyhenteet SFS-EN P BW 2 B t5 PF ss nb Taulukko 2. Hitsaajan pätevyystodistuksen lyhenteiden selitykset [2]. Lyhenne Selitys SFS-EN Standardi, jossa esitetään hitsaajan pätevyyskokeet terästen sulahitsaukseen. 111 Puikkohitsauksen numerotunnus. P Levyn kirjaintunnus (Plate). [T] Putken kirjaintunnus (Tube). BW Päittäishitsin kirjaintunnus. [FW] Pienahitsin kirjaintunnus. 2 Perusaineryhmä 2 (Termomekaanisesti valssatut hienoteräkset ja valuteräkset). [1.2] Perusaineryhmä 1.2 (Teräkset, joiden ohjeellinen ylempi myötöraja 275 N/mm 2 < R eh 360 N/mm 2 ). [8] Perusaineryhmä 8 (Austeniittiset ruostumattomat teräkset). [1.3] Perusaineryhmä 1.3 (Normalisoidut hienoteräkset, joiden ohjeellinen ylempi myötöraja R eh > 360 N/mm 2 ). B Emäspuikko [R] Rutiilipuikko t5 Aineenpaksuus 5 mm PF Hitsausasento PF (seuraavalla sivulla asennot esiteltyinä kuvina). ss nb Päittäishitsauksessa hitsaus yhdeltä puolelta ilman juuritukea. [ss mb] Päittäishitsauksessa hitsaus yhdeltä puolelta juuritukea vastaan. [bs] Päittäishitsauksessa hitsaus molemmilta puolilta. [sl] Pienahitsauksessa yksipalkohitsaus. [ml] Pienahitsauksessa monipalkohitsaus. Elementtiasennuksissa hitsattavat perusaineryhmät ovat yleisesti 1.2 ja 8. Harvemmin eteen tulevat hitsattavat teräkset ovat betoniteräs ja perusaineryhmät 2 ja 1.3, joita esiintyy joskus rakenneputkissa. Betoniteräksien hitsauspätevyys tulee tarkastaa erikseen (ks. betoniteräkset). Eripariliitoksille pätevöityminen: käytettäessä perusaineryhmien 8 tai 10 mukaisia lisäaineita, pätevöitetään hitsaamaan materiaaliryhmiä 8 tai 10 minkä tahansa perusaineryhmän kanssa. Hitsaajan pätevyystodistuksen tärkeimmät seurattavat osat ovat hitsaajan pätevyysalue ja hitsaajan pätevyyden voimassaolo. Voimassaolo on kerrallaan voimassa 2 vuotta ja sitä pitää vahvistaa 6 kuukauden välein työnantajan/hitsauskoordinoijan toimesta. Jos kyseisiä toimenpiteitä ei ole tehty, hitsaaja ei ole pätevä hitsaamaan. [2] T (D 500 ja/and [D 150 PA, PB ja PC]) tarkoittaa, että on pätevöidytty hitsaamaan halkaisijaltaan 500 mm tai suurempaa putkea/neliöputkea, jonka lyhyemmän sivun pituus on 500 mm tai suurempi. Hitsausasennoissa PA, PB ja PC on pätevöidytty hitsaamaan halkaisijaltaan 150 mm tai suurempaa putkea/neliöputkea, jonka lyhyemmän sivun pituus on 150 mm tai suurempi.
7 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (5/20) HITSAUSASENNOT Piena-asennot levylle Kuva 2. Piena-asennot levyhitsauksessa [3]. Piena-asennot putkelle Kuva 3. Piena-asennot putken hitsauksessa [3]. Päittäisasennot levylle Kuva 4. Päittäishitsiasennot levyhitsauksessa [3]. Päittäisasennot putkelle Kuva 5. Päittäishitsiasennot putken hitsauksessa [3].
8 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (6/20) HITSAUSKOORDINOIJAN PÄTEVYYS Hitsattaessa toteutusluokkaa EXC2 tai sitä vaativampaa toteutusluokkaa, yrityksellä on oltava oma hitsauskoordinoija. Koordinoijan tulee olla IW-tasoa vastaava. IW-tasoja on kolmea luokkaa standardin EN ISO mukaisesti: - C = kattava tekninen osaaminen IWE (Hitsausinsinööri) - S = erityinen tekninen osaaminen IWT (Hitsausteknikko) - B = tekninen perusosaaminen IWS (Hitsausneuvoja) Betonielementtirakentamisen työmaahitsauksissa riittää yleensä hitsausneuvoja, sillä toteutusluokka on yleisesti EXC2, teräkset ovat perusryhmistä 1.1, 1.2, 1.4 ja 8 sekä aineenpaksuus on yleisimmin 25 mm tai alle. Jos yrityksen hitsauskoordinoijan koulutus ei riitä tiettyyn hitsaukseen, yritys voi ostaa koordinoinnin kyseiseen hitsaukseen ulkopuolelta yritystä. Vastuu standardinmukaisuudesta jää tällöin kuitenkin valmistajalle. Hitsauskoordinoijan ei tarvitse olla työmaalla koko ajan paikalla, mutta yrityksellä tulee olla vastaava työnjohtaja työmaalla, joka valvoo hitsauksen kulkua. Yrityksen koordinoija vastaa kaikista hitsauksista ja hitsauksiin liittyvistä asioista ja asiakirjoista, kuten pätevyyksistä ja hitsausohjeista. Hitsauksen koordinointi tulee suorittaa standardin EN ISO (Hitsauksen koordinointi, tehtävät ja vastuut) määräysten mukaan. Hitsauskoordinoijalla tulee olla standardin EN A1 mukainen tekninen tietämys valvottavista hitsaustöistä: [1] Seostamattomat rakenneteräkset Taulukko 3. Hitsauskoordinoijien teknisen tietämyksen taso, seostamattomat rakenneteräkset [1]. EXC EXC2 EXC3 Teräkset (teräsryhmä) S235 S355 (1.1, 1.2, 1.4) S420 S700 (1.3, 2, 3) S235 S355 (1.1, 1.2, 1.4) S420 S700 (1.3, 2, 3) Viitestandardit EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN EN , EN , EN , EN , EN , Ainepaksuus (mm) t 25 a 25 < t 50 b t > 50 B S C c S C d C S C C C C C EN , EN EXC4 Kaikki Kaikki C C C a Pilareiden pohjalevyille ja päätelevyille 50 mm. b Pilareiden pohjalevyille ja päätelevyille 75 mm. c Teräksille, joiden lujuusluokka on korkeintaan S275, taso S riittää. d Teräksille N, NL, M ja ML, taso S riittää. - M = Termomekaanisesti valssattu, iskuenergian vähimmäisarvot on määritelty alimmillaan lämpötilassa - 20 C. - ML = Termomekaanisesti valssattu ja kylmäsitkeä teräs, iskuenergian vähimmäisarvot on määritelty
9 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (7/20) alimmillaan lämpötilassa - 50 C. - N = Normalisoitu tai normalisointivalssattu, iskuenergian vähimmäisarvot on määritelty alimmillaan lämpötilassa - 20 C. - NL = Normalisoitu tai normalisointivalssattu ja kylmänsitkeä teräs, iskuenergian vähimmäisarvot on määritelty alimmillaan lämpötilassa - 50 C. Ruostumattomat teräkset Taulukko 4. Hitsauskoordinoijien teknisen tietämyksen taso, ruostumattomat teräkset [1]. EXC EXC2 EXC3 Teräkset (teräsryhmä) Austeniittiset (8) Austeniittisferriittiset (10) Austeniittiset (8) Austeniittisferriittiset (10) Viitestandardit EN : 2005, taulukko 3 EN : 2005, taulukko 4 EN : 2005, taulukko 1 EN : 2005, taulukko 2 EN : 2005, taulukko 4 EN : 2005, taulukko 5 EN : 2005, taulukko 1 EN : 2005, taulukko 3 EN : 2005, taulukko 3 EN : 2005, taulukko 4 EN : 2005, taulukko 1 EN : 2005, taulukko 2 EN : 2005, taulukko 4 EN : 2005, taulukko 5 EN : 2005, taulukko 1 EN : 2005, taulukko 3 Ainepaksuus (mm) t < t 50 t > 50 B S C S C C S C C C C C EXC4 Kaikki Kaikki C C C Eripariliitokset Eripariliitoksissa hitsauskoordinoijan teknisen tietämyksen taso vastaa ruostumattomien terästen teknisen tietämyksen tasoa. Liitoksia hitsatessa, koordinoijan tulee huomioida, että käytössä on asianmukaiset hitsaustekniikat, hitsausprosessit ja hitsausaineet. Samalla tulee harkita huolellisesti ruostumattomien terästen sähkökemialliseen korroosioon ja kontaminaatioon eli ei-toivotun aineen olemassaoloon liittyvät seikat. Betoniteräkset Hitsattaessa betoniteräsliitoksia, koordinoijalla on oltava tekninen erityistietämys betoniteräksen hitsauksesta ja hänen tulee täyttää standardin EN ISO mukaiset vaatimukset. Betoniteräksen hitsauskoordinoijan tekninen osaaminen voidaan saavuttaa asiakirjan EWF mukaisella betoniteräksen erikoiskurssilla, kansallisilla perehdyttämisohjelmilla tai standardin EN ISO kohdan 6.1 mukaisella valmistuskokemuksella. PERUSAINEIDEN VARASTOINTI Varastoinnissa tulee huolehtia, ettei materiaali, asiakkaan toimittama materiaali mukaan lukien, pääse vahingoittumaan. Varastoinnin aikana materiaalin tunnistettavuus tulee säilyä. [1]
10 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (8/20) HITSAUSPUIKOT Elementtiasennuksissa käytetään yleisimmin seuraavanlaisia puikkoja [4]: Taulukko 5. Käytettävät hitsauspuikot [4]. Puikko Seos Hitsattava teräs Rutiili R/ Emäs B OK Seostamattomat rakenneteräkset ja hienoraeteräkset B - Betoniteräkset (A500HW, B500K, B600KX ja S235JRG2). - A700HW ja B700K betoniteräksiä ei saa hitsata tällä puikolla! - Betoniterästen päittäishitsaukset sallittu ainoastaan S235JRG2 betoniteräkselle OK Seostamattomat rakenneteräkset S355 R OK %Cr-9%Ni - Austeniittiset ruostumattomat teräkset (AISI 304, RA* AISI 316) OK %Cr-12%Ni- - Austeniittiset ruostumattomat teräkset (AISI 316, RA* 3%Mo AISI 316L, AISI 316 Ti) OK %Cr-12%Ni- - Austeniittiset ruostumattomat teräkset (AISI 316, RA* 3%Mo AISI 316L, AISI 316 Ti) OK %Cr-13%Ni- - Musta/ruostumaton -eripariliitokset RA* 3%Mo *RA = hapan-rutiili -puikko Betoniteräksien hitsauksissa voidaan käyttää OK puikkoa, jos puikon myötölujuus (445 MPa) on vähintään 70 % betoniteräksen myötölujuudesta. Puikolla voidaan hitsata tällöin maksimissaan myötölujuuden 635 MPa omaavaa betoniterästä. Betoniteräksen päittäishitsauksissa lisäaineena tulee käyttää betoniteräksen myötölujuuden tai sitä suuremman myötölujuuden omaavaa lisäainetta. Päittäishitsauksia voidaan tehdä tällöin kyseisellä puikolla maksimissaan myötölujuuden 445 MPa omaaville betoniteräksille. [11] Hitsauspuikkojen säilytys ja varastointi Hitsausaineiden varastoinnissa, käsittelyssä ja käytössä tulee noudattaa valmistajan suosituksia. Hitsauspuikkoja kuivattaessa ja varastoidessa, tulee noudattaa valmistajan suosituksia lämpötiloista ja kuivausajoista. Valmistajan suosituksien puuttuessa, tulee noudattaa standardin EN A1 taulukkoa hitsausaineiden kuivaamisen ja varastoinnin lämpötila ja aika: [1] Taulukko 6. Hitsausaineiden kuivaamisen ja varastoinnin lämpötila ja aika [1]. Lämpötila (T) Aika (t) Kuivaaminen a 300 C < T 400 C 2 h < t 4 h Varastointi a 150 C Ennen hitsausta Varastointi b 100 C Hitsauksen aikana a Kiinteä uuni. b Kannettava kotelo. Käyttämättä jääneet hitsausaineet tulee kuivata aikaisemmin mainittujen ohjeiden mukaan. Puikkoja ei saa kuivata kahta kertaa useammin, vaan jäljelle jääneet aineet ovat poistettava
11 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (9/20) käytöstä. Vahingoittuneet tai huonontuneet hitsausaineet tulee myös hylätä (esim. puikkojen halkeilleet tai irronneet päällysteet). Puikkojen tunnistettavuus tulee säilyä koko puikkojen elinkaaren ajan. Valmistajan säilytys- ja varastointiohjeet Kaikki päällystetyt hitsauspuikot ovat arkoja kostumaan ja ne aiheuttavat kosteana käytettynä huokosia ja halkeamia hitsiin. Puikkopakettien kostumista voidaan pitää alhaisella tasolla, varastoimalla ne seuraavanlaisissa ilmasto-olosuhteissa: C: enintään 60 % suhteellisessa kosteudessa C: enintään 50 % suhteellisessa kosteudessa - > 25 C: enintään 40 % suhteellisessa kosteudessa Lämpötilan ollessa matala, kosteuspitoisuus voidaan pitää alhaisena pitämällä varaston lämpötila ainakin 10 C ulkoilman lämpötilaa korkeampana. Lämpötilan ollessa korkea, riittävä suhteellinen kosteus voidaan saavuttaa kuivaamalla ilmaa. Jos puikkopaketteja varastoidaan kylmässä tilassa, niiden pitää antaa saavuttaa ympäristön lämpötila ennen paketin avaamista. Puikkopaketteja voidaan säilyttää enimmillään kolme vuotta. Avatun paketin puikkoja tulee säilyttää hitsauksen aikana 100 C puikkosäiliössä. Työvuoron päätyttyä hitsaajan tulee viedä käyttämättömät avatun paketin hitsauspuikot 150 C säilytyskaappiin, jotta puikot eivät pääse kostumaan. Jos puikot ovat kostuneet tai epäillään, että ne ovat kostuneet (esim. olleet ilman vaikutuksen alaisena 4 8 h), ne tulee kuivata uudelleen ennen käyttöä pakkauksessa olevan ohjeen mukaan. Rutiili- ja hapanpuikot seostamattomille teräksille eivät yleensä tarvitse uudelleenkuivausta. Uudelleenkuivaus Uudelleenkuivaukseen annetaan ohjeet puikkopaketin kyljessä. Seuraavassa taulukossa on esiteltynä käytettyjen puikkojen kuivauslämpötilat ja -ajat: Taulukko 7. Hitsauspuikkojen kuivausajat [5]. Puikko Kuivauslämpötila [ C] Kuivausaika [h] OK OK OK OK Kuivausaika tulee laskea kuivauslämpötilan saavuttamishetkestä. Puikkojen kuivauskertojen määrä suositellaan pidettävän maksimissaan kolmessa kerrassa. Pahasti kosteusvaurioituneita puikkoja ei voida ottaa käyttöön uudelleen kuivaamalla, vaan ne tulee hävittää asianmukaisesti. [5]
12 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (10/20) HITSAUSMERKIT Hitsausmerkki koostuu seuraavista osista: Merkintäviiva koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta viivasta, ehyestä viivasta ja katkoviivasta. Katkoviiva ei ole tarpeellinen, jos hitsi on symmetrinen. Katkoviivaa voidaan piirtää ehyen viivan ylä- tai alapuolelle. Viitenuolen kärki osoittaa liitoksen viistettävän puolen (puoli-v -railo). Muuten asennolla tai suunnalla ei ole merkitystä. Haarukassa voidaan ilmoittaa lisätietoja, kuten hitsausprosessi, hitsiluokka, hitsausasento ja hitsauslisäaine. Lisäksi on mahdollista esittää haarukassa suorakaide, jossa viitataan hitsausohjeeseen. [6] Elementtiasennuksien hitsaukset ovat suurimmalta osalta pienahitsauksia eli perusmerkiltään kolmio. Toinen esiintyvä liitosmuoto on puoli-v -hitsi, jonka perusmerkki on puoli-v:n muotoinen. Puoli-v -hitsit ovat läpihitsattuja, ellei toisin mainita. Pienahitsille annetaan koko millimetreinä ennen perusmerkkiä. Koko annetaan joko a- tai z-mittana. Joskus kirjainta ei ole annettu, jolloin numeroarvo on ajateltava a-mittana. Perusmerkki voi sijaita merkintäviivan ylä- tai alapuolella, jolla määritetään hitsin puoli. Hitsi on nuolen vastapuolella Hitsi on nuolen puolella Lisäksi hitsausmerkinnöissä näkyy seuraavanlaisia merkintöjä: Kun kappale on ympärihitsattava, käytetään ympyrätunnusta Kun hitsaus tehdään asennuspaikalla, käytetään lipputunnusta
13 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (11/20) HITSAUSOLOSUHTEET Kosteus Kosteus on erittäin vahingollista hitsin loppulaadulle aiheuttaen hitsiin huokosia ja vedyn aiheuttamaa halkeiluriskiä. Hitsaaja ja työ tulee suojata varsinkin sateen ja lumen vaikutuksilta, jotta aiottu hitsi voidaan toteuttaa aiotussa ja hitsausohjeen sallimissa hitsausolosuhteissa ja -asennoissa. Samaten hitsaajan turvallisuudesta sähkötapaturmia vastaan tulee huolehtia asianmukaisilla suojavälineillä. Hitsauspuikoista ja hitsattavista pinnoista on pidettävä huolta, etteivät ne pääse kostumaan kondensoitumisen tai muun kosteuden aiheuttajan vuoksi. Liitettävien levyjen pintojen kosteuden poiston ainoa luotettava keino on lämmittäminen esim. kaasuliekillä. Puikkojen säilytyksestä annetaan tarkemmat ohjeet kohdassa hitsauspuikot. Epäpuhtaus Kaikkien levyjen liitospinnoilla oleva epäpuhtaus tulee poistaa kulmahiomakoneella. Pohjamaali ja sinkitys tulee myös poistaa, ellei hitsausohjeessa ole sen esiintymistä huomioitu. Hitsauksen kunnollinen maadoitus on olennainen tekijä hitsauksen laadun varmistamiseksi. Maadoituskaapelin tulee olla metallisen puhdas, jotta maadoitus olisi mahdollisimman toimiva. Maadoituskaapeli tulee mitoittaa yhtä suureksi kuin hitsauskaapeli ja se on kytkettävä suoraan työkappaleeseen. Esilämmitys Betonielementtirakentamisen teräkset ovat yleisesti lujuusluokaltaan alle S355, jolloin esilämmitys ei ole standardien mukaan pakollista, mutta sen käyttö on suositeltavaa lämpötilan laskiessa alle + 5 C. Alle 0 C terästä ei tule mennä hitsaamaan ilman esilämmitystä [14]. Kylmässä ilmassa kosteus kondensoituu metallipinnoille, jolloin teräs tulee lämmittää C, vaikka teräs ei itsessään esilämmitystä vaatisikaan. Esilämmitys on pakollista, kun hitsataan lujuusluokaltaan yli S355 teräksiä ja teräksen lämpötila on alle + 5 C. WPQR:n eli hyväksymispöytäkirjan hyväksytty minimityölämpötila voi kuitenkin vaatia lämmitystä jo aikaisemmin (ks. hitsausohje). Hitsausohje laaditaan WPQR:n pohjalta. Hitsausympäristö Työpaikalla tulee olla kunnolliset ja tasaiset telineet sekä kunnollinen valaistus hitsauksen suorittamiseen. [1] [7] [8] TARKASTUS JA TESTAUS Tarkastus ja testaus ennen hitsausta Ennen hitsauksen aloittamista tulee tarkistaa tarvittaessa seuraavat seikat: [9] - hitsaajien pätevyystodistusten soveltuvuus ja voimassaolo - hitsausohjeiden soveltuvuus - perusaineen tunnistaminen
14 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (12/20) - hitsausaineiden tunnistaminen - railo (muoto ja mitat) - sovitus, kiinnitys ja silloitus - hitsausohjeessa esiintyvät mahdolliset erityisvaatimukset (esim. muodonmuutosten välttäminen) - hitsausolosuhteiden soveltuvuus ympäristöolosuhteet mukaan lukien. Tarkastus ja testaus hitsauksen aikana Hitsauksen aikana tulee tarkistaa sopivin välein tai jatkuvasti seuraavat asiat: [9] - olennaiset hitsausparametrit (esim. hitsausvirta, kaarijännite ja kuljetusnopeus) - esikuumennuslämpötila / välipalkolämpötila - palkojen ja palkokerrosten puhdistus ja muoto - juuren avaus - hitsausjärjestys - hitsausaineiden oikea käyttö ja käsittely - muodonmuutosten seuranta - kaikki välitarkastukset (esim. mittojen tarkastaminen). Tarkastus ja testaus hitsauksen jälkeen Hitsauksen jälkeen tulee suorittaa silmämääräinen tarkastus kaikista hitseistä koko pituudeltaan ennen muita tarkastuksia. Pintavirheitä havaittaessa, hitseille tulee suorittaa tunkeumaneste- (EN 571-1) tai magneettijauhetarkastus (EN 1290). Toteutusluokan EXC1 hitseille riittää pelkkä silmämääräinen tarkastus ilman erillistä määräystä. Toteutusluokissa EXC2, EXC3 ja EXC4 vaaditaan tarvittaessa myös muita NDTtarkastuksia. Käytännössä kuitenkin silmämääräinen tarkastus riittää lähes aina betonielementtirakentamisen työmaahitsauksissa. [1] Silmämääräinen tarkastus Silmämääräisen tarkastuksen tekijän ei tarvitse olla pätevöitetty [9, s.10]. Silmämääräinen tarkastus tulee sisältää: - hitsien olemassaolon ja sijainnin tarkastuksen - hitsien tarkastaminen standardin EN ISO 17637:2011 mukaisesti - roiskeet ja sytytysjäljet - neliö- tai suorakaideputkien nurkissa tulee kiinnittää huomiota hitsin muotoon ja pinnan laatuun. Muut ainetta rikkomattomat NDT-tarkastukset Muita ainetta rikkomattomia NDT-tarkastuksia ei käytännössä tulla tarvitsemaan kovinkaan usein betonielementtityömaan hitsauksissa. Pienahitsien a-mitta ei ylitä 12 mm ja ainepaksuus on yleisesti 20 mm tai alle. Päittäishitsejä hitsataan erittäin harvoin ja niihin
15 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (13/20) harvemmin kohdistuu vetojännitystä. Seuraavassa on kuitenkin esiteltynä taulukko, jos taulukon mukaisia hitsejä hitsataan enemmän jollakin työmaalla. NDT-tarkastuksien tekijän tulee olla pätevöitetty tarkastukseen. Taulukko 8. Muun kuin silmämääräisen NDT-tarkastuksen laajuus [1]. Hitsin tyyppi Poikittaiset päittäishitsit ja osittain läpihitsatut päittäishitsit, joihin kohdistuu vetojännitys: U 0,5 U < 0,5 Poikittaiset päittäishitsit ja osittain läpihitsatut hitsit: Konepaja- ja työmaahitsit EXC2 EXC3 EXC4 10 % 0 % 20 % 10 % 100 % 50 % ristiliitoksissa T-liitoksissa Poikittaiset pienahitsit, joihin kohdistuu vetoa ja leikkausta: 10 % 5 % 20 % 10 % 100 % 50 % kun a > 12 mm tai t > 20 mm kun a 12 mm ja t 20 mm 5 % 0 % 10 % 5 % 20 % 10 % A1> Läpihitsatut pitkittäiset hitsit nosturin kannattajien uuman ja ylälaipan välissä: 10 % 20 % 100 % Muut pitkittäiset hitsit ja jäykisteiden hitsit 0 % 5 % 10 % <A1 Pitkittäiset hitsit = kokoonpanon akselin suuntaiset hitsit Poikittaiset hitsit = kaikki muut hitsit U = hitsien hyväksikäyttöaste kvasistaattisluontoisille kuormille. U = E d /R d = hitsin suurin kuormavaikutus/hitsin kestävyys murtorajatilassa Taulukon mukaisesti tarkastettavat hitsit tulee valita standardin EN 12062:1997 liitteen C perusteella. Valinnassa tulee varmistaa, että valittavat liitokset sisältävät tärkeät muuttujat mahdollisimman kattavasti (liitostyyppi, käytettävien tuotteiden lajit, hitsauslaitteet ja hitsaajien työ). Tiettyä hitsausohjetta käyttäviä hitsattavia liitoksia käsitellään yhtenä jatkuvan tarkastuseränä. Tarkastuserän vähimmäiskokonaispituudeksi on määrätty 900 mm. Toteutuseritelmässä on mahdollista yksilöidä tiettyjä liitoksia tarkastettavaksi ja esittää niitä koskevat tarkastuslaajuudet ja -menetelmät. Kun tarkastuspituudella havaitaan vaatimustenvastaisuuksia, tarkastusta on jatkettava tarkastuspituuden verran molemmilta puolilta alkuperäistä tarkastuspituutta. Virheiden löytyessä uusista tarkastuspituuksista, tulee suorittaa tutkimus poikkeavuuksien syyn löytämiseksi. NDT-tarkastuksia ei saa kuitenkaan yleensä tehdä ennen kuin seuraavassa taulukossa esitetty vähimmäisjäähdytysaika on saavutettu. Taulukko 9. NDT-tarkastuksia edeltävät vähimmäisjäähdytysajat [1]. Hitsin koko [mm] Lämmöntuonti Q [kj/mm] Jäähdytysajat [h] S235 S460 >S460 a tai t 6 Kaikki Vain jäähtymisaika 24 a > 6 tai t > a tai t > > Hitsin kokoina käytetään pienahitseissä a-mittaa tai täysin läpihitsatuille hitseille materiaalin nimellispaksuutta t. Q lasketaan standardin EN :1998 kohdan 19 mukaisesti. Vain jäähtymisaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu kunnes hitsi on riittävästi jäähtynyt NDT:n aloittamiseen.
16 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (14/20) HITSAUSVIRHEIDEN TOLERANSSIT Suurin osa elementtirakentamisen työmaahitseistä on pienaliitoksia. Seuraavassa taulukossa on esiteltynä pienahitsien hitsausvirheiden toleranssit eri hitsiluokissa. Hitsiluokka B+ (EXC4) lisävaatimukset löytyvät standardista EN A1. Taulukko 10. Pienahitsien hitsausvirheiden toleranssit eri hitsausluokissa [10]. Virhetyyppi Vajaa hitsautumissyvyys 1) Hitsausluokka (toteutusluokka) D (EXC1) Tyydyttävä C (EXC2) Hyvä Lyhyet virheet 2) Lyhyet virheet 2) h 0,2 s h 0,1 s Max. 2 mm Max. 1,5 mm Pitkät virheet 3) Pitkät virheet 3) Ei sallita Ei sallita B (EXC3) Vaativa Virheitä ei sallita Sovitusvirhe 1) h 1 mm + 0,3 a Max. 4 mm 1) h 0,5 mm + 0,2 a Max. 3 mm 1) h 0,5 mm + 0,1 a Max. 2 mm 1) Reunahaava 1) h 1,5 mm h 1,0 mm h 0,5 mm Korkea kupu h 1 mm + 0,25 b Max. 5 mm h 1 mm + 0,15 b Max. 4 mm h 1 mm + 0,1 b Max. 3 mm Ylisuuri a-mitta h 1 mm + 0,3 a Max. 5 mm h 1 mm + 0,2 a Max. 4 mm h 1 mm + 0,15 a Max. 3 mm Vajaa a-mitta Lyhyet virheet 2) h 0,3 mm + 0,1 a Max. 2 mm Pitkät virheet 3) Ei sallita Lyhyet virheet 2) h 0,3 mm + 0,1 a Max. 1 mm Pitkät virheet 3) Ei sallita Virheitä ei sallita Kateettipoikkeama h 2 mm + 0,2 a h 2 mm + 0,15 a h 1,5 mm + 0,15 a 1) 2) 3) Suomessa käytetään B-luokan vaatimuksia kaikissa hitsausluokissa. Lyhyt hitsausvirhe on yksi tai useampi hitsausvirhe, joiden kokonaispituus on enintään 25 mm 100 mm hitsin pituudesta tai enintään 25 % hitsin pituudesta, kun hitsin pituus on alle 100 mm. Pitkä hitsausvirhe on yksi tai useampi hitsausvirhe, joiden kokonaispituus ylittää 25 mm 100 mm hitsin pituudesta tai vähintään 25 % hitsin pituudesta, kun hitsin pituus on alle 100 mm.
17 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (15/20) LAATUASIAKIRJAT Yrityksen tulee laatia laatuasiakirjat rakennuskohteen hitsauksista. Laatuasiakirjat tulee sisältää tarvittaessa: [9] - vaatimusten / teknisen katselmuksen pöytäkirjat - materiaalitodistukset - hitsausainetodistukset - hitsausohjeet - hitsausohjeiden hyväksymispöytäkirjat (WPQR) - hitsaajien ja hitsausoperaattoreiden pätevyystodistukset - NDT-tarkastajien pätevyystodistukset - lämpökäsittelyohjeet ja -todistukset - rikkomattoman ja rikkovan ainekoestuksen ohjeet ja pöytäkirja - mittauspöytäkirjat - korjausten pöytäkirjat ja poikkeamaraportit - muita asiakirjoja vaadittaessa. Laatuasiakirjoja tulee säilyttää vähintään 5 vuotta, ellei toisin sovita. TUOTANTOKALUSTO JA LAITTEET Laitteet tulee olla huollettu asianmukaisesti ja tarkoitukseensa sopivia. Tarkoituksen mukainen mittaus-, tarkastus- ja testauslaitteiden kalibrointi ja kelpuutus ovat tarvittaessa valmistajan vastuulla. Seuraavat laitteet tulee tarvittaessa olla saatavissa: [9] - hitsausvirtalähteet ja muut koneet - railon valmistuslaitteet ja pinnan viimeistelylaitteet sekä leikkauslaitteet, terminen leikkaus mukaan lukien - esikuumennus- ja jälkilämpökäsittelylaitteet sekä lämpötilan mittauslaitteet - ohjaimet ja kiinnittimet - hitsaustuotannossa käytettävät nosto- ja käsittelylaitteet - henkilösuojaimet ja muut turvalaitteet, jotka liittyvät suoraan käytettävään valmistusprosessiin - hitsausaineiden säilytys- ja kuivauslaitteet - pinnan puhdistuslaitteet - laitteet rikkovaa ja rikkomatonta aineenkoestusta varten. ALIHANKINTA Valmistaja voi käyttää alihankintapalveluja esimerkiksi hitsauksessa, tarkastuksessa, NDT -tarkastuksessa tai lämpökäsittelyssä. Alihankintapalveluja käytettäessä, valmistajan tulee toimittaa alihankkijalle sovellettavien vaatimusten täyttämiseen tarvittavat tiedot. Alihankkijan tulee toimittaa työstään valmistajan määrittämät asiakirjat ja pöytäkirjat. Valmistajan on huolehdittava alihankkijan pätevyydet suorittaa työnsä sopimuksen mukaisten laatuvaa-
18 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (16/20) timuksien mukaisesti. Valmistajan tehtävänä on antaa alihankkijalle kaikki asiaan kuuluvat tiedot vaatimusten katselmuksesta ja teknisestä katselmuksesta. Tämän hitsausasiakirjan ohjeet noudattavat suurelta osalta teknisen katselmuksen vaatimuksia toteutusluokassa EXC2. [9] BETONITERÄSTEN HITSAUS Betoniterästen tai betoniteräs muu teräs -sekaliitoksien hitsausten vaatimukset tulevat betoniterästen hitsausmäärityksistä standardien EN ISO (voimaliitokset) ja (kiinnitysliitokset) mukaisesti. [11] [12] Betoniterästen hitsausohje Jokaisella betoniteräksiä hitsaavalla yrityksellä tulee olla omin menetelmäkokein hyväksytty betoniterästen hitsausohje jokaiselle käytettävälle liitokselle. Ensin tulee tehdä esihitsausohjeet, joiden mukaan tehdään menetelmäkokeet. Voimaliitoksille tehty menetelmäkoe pätevöittää hitsaamaan myös kiinnitysliitoksia, mutta ei päinvastoin. Voimaliitosten hitsausohjeen laadinnalle löytyy ohjeet standardista EN ISO ja kiinnitysliitosten hitsausohjeen laadinnalle standardista EN ISO Betoniterästen hitsaajan pätevyys Hitsaajan tulee olla saanut erityiskoulutusta betoniterästen hitsauksesta. Voimaliitosten hitsaamiseen hitsaajalla tulee olla standardin EN mukainen tai vastaava pienahitsauksen pätevyystodistus. Lisäksi hitsaaja on saanut täydentävää koulutusta tarkoituksenmukaisesta hitsausliitosten hitsauksesta ja onnistunut niissä. Koekappaleiden lukumäärä ja pätevyysalue on standardin EN ISO taulukossa 3. Kokeiden tulee kattaa vaativimmat tuotannon olosuhteet (esim. halkaisijamitat ja hitsausasennot). Hyväksytyn tuloksen tulee vahvistaa hitsauskoordinoija. Pätevyyden voimassaoloaika on kaksi vuotta, jos hitsaaja hitsaa alkuperäisellä pätevyysalueella. Tämän jälkeen hitsaajan on uusittava pätevyyskokeet tai voimassaoloa voidaan jatkaa standardin EN ISO ohjeiden mukaisesti. Kiinnitysliitosten pätevyyskokeen ohjeistus standardissa EN ISO Työkokeet Jokaisen hitsaajan tulee tehdä työkokeita tuotannon vaativimmissa olosuhteissa, jotta voidaan tuottaa hitsausohjeen hyväksymisessä saavutettu hitsin laatu. Työkokeille annetaan tarkat ohjeet standardin EN ISO kohdissa työkokeet ja koekappaleiden tarkastus ja testaus. Kiinnitysliitosten kokeet löytyvät standardista EN ISO Suoritus ja tarkastus Jokainen hitsi tulee tarkastaa silmämääräisesti. Kaarihitsausprosesseilla liitosten pintavirheet tulee täyttää hitsiluokan C vaatimukset soveltuvin osin. Hitsaajat ja hitsit tulee suojata ympäristöhaitoilta, hitsattavalta alueelta tulee poistaa lika, rasva, öljy, kosteus, irtohilse ja maali. Muut tiedot annetaan hitsausohjeessa.
19 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (17/20) Tuotantopäiväkirja Valmistajan tulee ylläpitää tuotantopäiväkirjaa työpaikalla, jossa ilmaistaan hitsausohjeen hyväksymispöytäkirja. Päiväkirjaa tulee pitää jokaista hitsausprosessia varten ja siihen tulee kirjata kaikkien työkokeiden tulokset ja kaikki merkittävät tuotantotiedot. Standardin EN ISO liitteessä F esitetään esimerkkilomake, jota tulee täyttää soveltuvin kohdin. Betoniteräsliitokset Seuraavassa on esiteltynä betoniteräksen voimaliitokset ja kiinnitysliitokset. Voimaliitokset Voimaliitos on hitsausliitos, johon kohdistuu määritettyjä voimia betoniterästankojen välillä tai betoniterästankojen ja muiden teräsosien välillä. Voimaliitoksia ovat päittäisliitokset, limiliitos, kaksoislimiliitos, ristiliitos ja liitokset muihin teräsosiin kuten kylkiliitokset. Seuraavissa kuvissa on esiteltynä limiliitos ja kylkiliitos. Tarkemmat kuvat ja selitykset löytyvät standardista EN ISO Limiliitos (2 x harjatanko) Kylkiliitos (harjatanko + levy) Kiinnitysliitokset Kiinnitysliitos on hitsausliitos, jonka lujuutta ei ole huomioitu raudoitetun betonirakenteen suunnittelussa. Hitsiä nimitetään yleisesti heftiksi. Kiinnitysliitoksia ovat limiliitos ja ristiliitos. Ristiliitoksessa kaksi betoniterästankoa hitsataan ristikkäin keskenään. Tarkemmat kuvat ja selitykset löytyvät standardista EN ISO
20 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (18/20) HITSAUSOHJEEN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Betonielementtirakentamisen työmaahitsauksien alustavien hitsausohjeiden hyväksymismenetelmänä voidaan käyttää standardimenetelmää, kun hitsataan toteutusluokassa EXC2 ja hitsattavien terästen lujuusluokka on S355 sekä hitsataan perusaineryhmän 1 teräksiä toisiinsa tai perusaineryhmän 8 teräksiä toisiinsa. Inspecta on kuitenkin linjannut, että perusaineryhmän 8 teräksien eli ruostumattomien teräksien liitokset toisiinsa eivät tarvitse menetelmäkokeellisia hitsausohjeita [15]. Muissa tapauksissa, kuten eripariliitosten ja betoniterästen hitsauksissa, standardimenetelmää ei voida käyttää. Vaihtoehdoiksi jäävät esituotannollinen koe tai menetelmäkoe. Betoniterästen hitsauksien alustavien hitsausohjeiden hyväksynnässä tulee käyttää aina menetelmäkoetta. Seuraavassa kaaviossa on esiteltynä kulkukaavio hitsausohjeen laatimiselle ja hyväksymiselle: [1] Kuva 6. Kulkukaavio hitsausohjeen laatimiselle [1].
21 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (19/20) HITSAUSTURVALLISUUS Hitsaustyöltä vaaditaan paljon niin henkisesti kuin fyysisesti, joten työssä tulee keskittyä turvalliseen työympäristöön ja asianmukaisiin työlaitteisiin, suojaimiin ja turvalaitteisiin. Hitsaustyöympäristöä tulee kehittää jatkuvasti, sillä hyvä ja turvallinen työympäristö parantaa työ- ja paloturvallisuutta, yleistä motivaatiota, työn laatua sekä lisää yrityksen tuottavuutta. [13] Hitsauslaitteet Hitsauslaitteet tulee olla CE-varmennettuja tuotteita. Kuva 7. Puikkohitsauslaitteen komponentit [16]. Hitsaajan tulee tutustua hitsauskoneiden ja -laitteiden käyttöohjeisiin huolellisesti ennen hitsauksen aloittamista uusilla laitteilla. Käyttöohjeissa annetaan ohjeet oikeasta käytöstä, asennuksesta ja sijoituspaikasta, joita hitsaaja noudattaa asianmukaisesti. Virtalähteitä tulee pitää sateelta suojassa, sillä ne ovat suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön tai ulkokäyttöön kuivissa olosuhteissa. Sadesuojaa asennettaessa on huomioitava, että virtalähteen tuuletusilma pääsee kiertämään vapaasti. Hitsauslaitteet ja laitteisiin liittyvät kaapelit tulee tarkastaa ja huoltaa ohjeiden mukaan säännöllisin väliajoin. Henkilökohtaiset suojaimet Henkilökohtaiset suojaimet ovat siisteyden ja ergonomian ohella hitsausturvallisuuden lähtökohta. Henkilösuojainten ja suojavaatetuksen tulee olla standardien mukaisia ja CEmerkinnällä varustettuja. Suojaimia tulee hoitaa ja säilyttää asianmukaisesti. Seuraavassa taulukossa esitetään hitsaajan eri osa-alueiden suojaus: Taulukko 11. Hitsaajan henkilökohtaiset suojaimet [13]. Osa-alue Suojaus Syy Iho Hitsaajan suojavaatetus (ihon peittävä) Suojajalkineet (umpinaiset, ei nauhoja) Suojakäsineet Hitsausnaamari Kuumat roiskeet UV-säteily ja lämpösäteily Lämmönjohtuminen Paloturvallisuus (liekkikosketus, kipinät) Pää ja silmät Kypärällinen hitsausmaski, jossa on tumma hitsauslasi UV-säteily ja kirkas valo Kuumat roiskeet Kuulo Kuulonsuojaimet Hitsauksen ja sen oheistoimintojen melu Hengityselimet Hyvä ilmanvaihto (>1,5 l/s/m²) Tehokas kohdepoisto (>1000 m³/h) Raitisilmanaamari (TH1P-TH3P) Hitsaussavut ja -huurut
22 Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje (20/20) LÄHTEET [1] SFS-EN A1, Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus, Osa 2: teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto SFS. 198 s. [2] SFS-EN 287-1, Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 1: teräkset. Neljäs painos toim. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto SFS. 70 s. [3] Esab, Hitsausasennot. [Online]. [Viitattu ]. Saatavissa: [4] Laitinen, J., Työpäällikkö. Asennuspojat LM Oy. Askolantie 80, Vakkola. Haastattelu [5] Esab, Hitsauslisäaineiden varastointi- ja käsittelyohjeet. [Online]. [Viitattu ]. Saatavissa: [6] Orava, T., EWE, hitsausasiantuntija. Haastattelu [7] Saarinen, E., Betonielementtien työnjohtaja, Hitsausliitokset ja vakioteräsosat. Helsinki: Suomen Betonitieto Oy. 15 s. [8] Vesterinen, O., Hitsausasiantuntija. Haastattelu [9] SFS-EN ISO , Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset. Osa 3: vakiolaatuvaatimukset. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto SFS. 21 s. [10] SFS-EN ISO 5817, Hitsaus. Teräksen, nikkelin, titaanin ja niiden seosten sulahitsaus (paitsi sädehitsaus). Hitsiluokat. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. 64 s. [11] SFS-EN ISO , Betoniterästen hitsaus osa 1: voimaliitokset. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. 78 s. [12] SFS-EN ISO , Betoniterästen hitsaus, osa 2: kiinnitysliitokset. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. 39 s. [13] Lukkari, J., Tulityöt, terveys ja turvallisuus hitsauksessa. Helsinki: Savion Kirjapaino Oy. 151 s. ISBN [14] Saaranen, K., DI, IWE. Rautaruukki Oyj. PL 138, suolakivenkatu 1, Helsinki. Haastattelu [15] Jernström, P., Tekniikan tohtori. Kemppi Oy. Kempinkatu 1, PL 13, Lahti. Haastattelu [16] Lepola, P. & Makkonen, M., Hitsaus ja teräsrakenteet. Ensimmäinen painos toim. Porvoo: WSOY - Kirjapainoyksikkö. 559 s. ISBN
LAPPEENRANNAN TEKNILINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari
LAPPEENRANNAN TEKNILINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari STANDARDIN SFS-EN 1090 VAATIMUKSET HITSAUSTUOTANTOON CE- MERKINNÄN SAAMISEKSI REQUIREMENTS OF STANDARD
DEKRA Industrial Oy Rakennustuoteasetus ja EN 1090
DEKRA Industrial Oy Rakennustuoteasetus ja EN 1090 CPD CPR EU:n Asetus No.: 305/2011 Rakennustuoteasetus (CPR), suoraan Suomen lainsäädäntöön Korvaa rakennustuotedirektiivin (CPD) Astuu voimaan 1.7.2013,
Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Hitsausliitokset ja hitsaaminen työmaalla Hitsausliitoksille asetetut vaatimukset ja niiden määräytymisperusteet Hitsausolosuhteet Laadunvalvonta
KOPAR GROUP EN 1090:n ja ISO :n soveltaminen ja käytännön kokemuksia. Samuli Saarela, Q&D Manager, IWE, IWI-C
KOPAR GROUP EN 1090:n ja ISO 9606-1:n soveltaminen ja käytännön kokemuksia Samuli Saarela, Q&D Manager, IWE, IWI-C 5.11.2014 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä
Mika Harju TUOTANTOSTUDION HITSAUKSEN LAATUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
Mika Harju TUOTANTOSTUDION HITSAUKSEN LAATUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN TUOTANTOSTUDION HITSAUKSEN LAATUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Mika Harju Opinnäytetyö Kevät 2014 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
Johannes Wesslin ALIHANKINTAKONEPAJAN HITSAUKSEN LAADUNHALLINTA
Johannes Wesslin ALIHANKINTAKONEPAJAN HITSAUKSEN LAADUNHALLINTA Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2014 ALIHANKINTAKONEPAJAN HITSAUKSEN LAADUNHALLINTA Wesslin, Johannes Paavo Rasmus Satakunnan
Säde-, hybridi- ja kitkahitsauksen laatukysymykset
Säde-, hybridi- ja kitkahitsauksen laatukysymykset Hitsauksen laatu päivät Turku, 31.10 1.11.2018 Mika Sirén, VTT Oy 31.10.2018 VTT beyond the obvious 1 Sisältö 1. Kaari- ja sädehitsaus, laserhybridihitsaus
Hitsausohjeet ja hitsauslisäaineet
Hitsausohjeet ja hitsauslisäaineet Antti Sutinen Opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Laivajärjestelmät INSINÖÖRITYÖ HITSAUSOHJEET (WPS) HYDRAULISYLINTEREILLE
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Kone- ja tuotantotekniikka Laivajärjestelmät INSINÖÖRITYÖ HITSAUSOHJEET (WPS) HYDRAULISYLINTEREILLE Työn tekijä: Danesh Hajizadeh Työn valvoja: Petri Koivu Työn ohjaaja:
Varmista, että saat jatkossakin tietoa koulutuksista: tilaa koulutusuutisia!
Osoitelähde: Markkinointirekisteri, AEL, 09 53071 Osoitteenmuutokset: ael.fi/osoite Varmista, että saat jatkossakin tietoa koulutuksista: tilaa koulutusuutisia! EU:n uusi tietosuoja-asetus on tulossa keväällä
EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Opas FPC järjestelmän kustomointiin ja käyttöönottoon. Innover. Innovator Network Oy innover@innover.
EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet Opas FPC järjestelmän kustomointiin ja käyttöönottoon Innover Alkusanat Tämän dokumenttikokoelman tarkoitus on opastaa yritystäsi CE- merkintäprojektissa laatimamme FPC
T011/M23/2018 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(10) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T011 Inspecta Oy
T011/M24/2019 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T011 Inspecta Oy
EWF Betoniterästen hitsauskoordinoijakoulutus Raahe
EWF 544-01 Betoniterästen hitsauskoordinoijakoulutus 2016 11. 13.10.2016 Raahe Tuomo Orava 11.10 Johdanto kurssille Hitsausprosessit ja laitteet betoniterästen hitsauksessa Materiaalit ja niiden käyttäytyminen
Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinnon perusteet
Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinnon perusteet Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinnon perusteet Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaneella hitsauskoordinoijalla on työssä tarvittava
Ohje 1 (6)
Ohje 1 (6) 15.10.2018 PAINELAITTEIDEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET... 2 3 TARKASTUSLAITOKSET... 2 4 KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN SUUNNITTELU JA HANKINTA...
HITSAUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYKSESSÄ
OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA HITSAUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö T E K I J Ä / T : Janne Simonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä
Teräsrakenteiden toteutuksen standardien muutokset. Janne Tähtikunnas
Teräsrakenteiden toteutuksen standardien muutokset Janne Tähtikunnas Standardit EN 1090 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus EN 1090-1 Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden